Thermoelektiische Gesetzmässigkeiten bei Legierungen 



15 



Gelegenheiten, vielleicht wegen etwas verschiedener Temperaturen des Ofens, ver- 

 schiedene Zustände der Legierungen eingetreten sind. Merkwürdigerweise konnte 

 diese Verschiedenheit nicht durch halhstündige gleichzeitige Erwärmungen aller 

 dieser Legierungen auf eine Temperatur wenig unterhalb ihrem Schmelzpunkte 

 ausgeglichen werden. Wir schliessen hieraus, dass beim Erstarren der Gold-Silber- 

 legierungen mittlerer Konzentrationen verschiedene Konfigurationen auftreten können. 

 Ein Vergleich mit den Resultaten früherer Forscher lässt uns vermuten, dass die 

 Zustände, die wir bei den Drähten von 45 und 55 Atomprozent gefunden haben, 

 die wahrscheinlicheren sind. 



Wenn wir von den Legierungen mit 50 und 60 Atomprozent Au absehen, 

 zeigt die gezogene Thermokraftkurve der weichen Drähte (nur diese sind hinreichend 

 gut vergleichbar) keine deutlich hervortretenden Unstetigkeiten. Unter Berück- 

 sichtigung sämtlicher Legierungen kommen wir aber zu der Vermutung, dass be- 

 stimmte Konfiguration trotzdem vorhanden sind. Die wahrscheinlichste von diesen 

 ist die bei 66,7 "/o Au (Ag Au.,). Von hieraus scheinen die zwei konvergierenden 

 Äste nach 40 "/o Au (Agg Au.,) (?) und nach 5Ü "/o Au (Ag Au) (?) zu gehen. Die 

 Kurvenäste in der Nähe der reinen Metalle können, wenn sie überhaupt unstetig 

 sind, jedenfalls mit der benutzten Zahl von den untersuchten Legierungen in dieser 

 Weise nicht analysiert werden. Möglicherweise treten (wie bei den Pd-Legierungen) 

 Geradlinigkeit und Knickpunkte bei tieferen Temperaturen besser hervor? 



Das in der Tabelle 4 berechnete Leitverhältnis zeigt für mittlere Konzentra- 

 tionen dasselbe Ansteigen, das von Schulze (1. c.) für andere Mischkristallreihen 

 gefunden war. 



§ 4. Einige weitere Beispiele aus der vorliandenen Litteratur betreffs 

 Thermoelektrizität in MischkristalUegierungen. 



Wertvolle Beiträge zur Frage nach der Kurvenform für die Thermokraft bei 

 Legierungen mit Mischkristallen können weiter aus mehreren früheren Untersuch- 

 ungen erhalten werden. Wir wollen hier einen Auszug aus der vorhandenen Litte- 

 ratur (vgl. § 1) in graphischer Darstellung wiedergeben. Dabei wird durchgehend 

 die Atomprozeutkonzentration zugrunde gelegt. 



Unter den Legierungen der Platinmetalle sind die drei Systeme Pt Pd, Pt Rh 

 und Pt Ir wegen ihrer Brauchbahrkeit für Messung lioher Temperaturen recht aus- 

 führlich untersucht worden. Die Resultate werden in der Fig. 8 übersichtlich zu- 

 sammengestellt, wobei die Thermokräfte immer in Verhältnis zu den positiveren 

 Metallen angegeben werden. Für jede Legierungsreihe sind zwei Kurven eingetragen. 

 Die eine gilt eine mittlere Temperatur (30" oder 50**), die andere eine hohe (1000"). 



Für das System Pt Pd., dass früher ausführlich besprochen worden ist und hier 

 nur zum Vergleich nochmahls angeführt wird, ist die Kurve für 30" meinen eigenen 

 Messungen, die für 1000" den Messungen Geisels (24 b) entnommen. Ebenso nach 

 Geisel (24 b) sind die Werte der Pt Ir-Legierungen. Die Kurven sind hier zwar 



